— 443 — 



sade sig vara oförändradt ämne. I fall man antager att det 

 glödgade ceroxidhydratet var oxid ulfritt, hade således 0,6942 gr. 

 af ämnet gifvit 0,7227 gr. ceroxid, motsvarande 104,1 proc. 100 

 delar CeGe motsvarar 104,8 delar Ge. Då den ringa olikheten 

 af 0,7 proc. lätteligen kan härröra deraf, att glödgadt ceroxid- 

 hydrat aldrig är fullkomligt oxidulfritt, så tyckes ämnets sam- 

 mansättning vara Ce Ge. 



Egentliga vigten erhölls genom tvenne bestämningar: 

 = 6,942 och 6,931 (15°£). 



En annan smältning, hvartill äfvenledes af Mosander fram- 

 ställd ceroxid användes, gaf likadana i saltsyra olösliga, svagt 

 tegelröda kristaller af 7,092 eg. v. (14U). 



Kristallerna polariserade icke det genomgående ljuset. 



III. Lanthanoxid La. 



Till försöket begagnades kolsyrad lanthanoxid, som fanns qvar 

 i laboratoriet sedan Mosanders tid, och var betecknad med "så 

 ren den kan fås". Efter stark glödgning bildade den ett alldeles 

 hvitt, i saltsyra lättlösligt pulver. 



Då detta pulver vid Rörstrand sammansmältes med borax 

 och boraxsmältan under en längre tid behandlades med varmt 

 vatten, blef ett starkt glänsande, svagt i brunt dragande kristall- 

 pulver olöst. Vid mikroskopisk undersökning visade sig detta 

 bestå af regelmässigt utbildade, sexsidiga, med en sexsidig pyra- 

 mid afstympade prismer, bland hvilka andra på längden strim- 

 made, mindre regelmässigt utbildade prismer voro inblandade. 

 Kristallerna voro alltför små för att mekaniskt kunna skiljas 

 frän hvarandra. Kemisk analys å vid olika försök erhållna kri- 

 staller (hvarvid ämnet löstes i saltsyra och lanthanoxiden ur 

 svagt sur lösning utfälldes med oxalsyra) utvisade en, med mäng- 

 den af de strimmade kristallerna tilltagande borsyrehalt, varie- 

 rande emellan 1 och 9,5 proc. De strimmade kristallerna bil- 

 dade tydligen ett basiskt borsyradt salt, sannolikt, likasom mot- 

 svarande didymsalt, sammansatt enligt formeln La" I?, de med 



Öfvors. af K. I'..'. \kad. Förli Åtg 17. ff:o .' 2 



